标题：聚醚砜
PES
Polyethersulfone 
耐化学药品性良好，除氯代烃、酮类、酸类以外耐一般有机溶剂。对一般酸、碱、脂肪烃、油脂、醇类等稳定。耐蒸气和过热水(150-160 ℃)性能好，耐紫外线性能较差，电性能优良，耐燃等级V-O。
相对密度l .37-1．5l
吸水性(23℃/24h) 0. 43%
拉伸强度84.3-124.5〔23℃)；
41．2-59．8(180℃)
伸长率40-80%
洛氏硬度R120-134 
结构式为
  
质量指标
外观[1] 淡黄色至灰褐色粒状物 　
伸长率 40%~80% 　
密度 1.37～1.51g/cm3 　
弯曲强度 >130MPa 　
特性黏度 0.6dL/g 　
冲击强度(缺口) >78.0J/m 　
吸水性(23℃，4h) <0.40% 　
拉伸强度 >85.0MPa 　
体积电阻率 1016~1017Ω.cm
性状及用途
聚醚砜树脂（PES） 
Poly(ether sulfones) 
聚醚砜树脂（PES）是英国ICI公司在1972年开发的一种综合性能优异的热塑性高分子材料，是目前得到应用的为数不多的特种工程塑料之一。它具有优良的耐热性能、物理机械性能、绝缘性能等，特别是具有可以在高温下连续使用和在温度急剧变化的环境中仍能保持性能稳定等突出优点，在许多领域已经得到广泛应用。
耐热性热变型温度在200～220℃，连续使用温度为180～200℃，UL温度指数为180℃。 
耐水解性 
可耐150～160℃热水或蒸气，在高温下也不受酸、碱的侵蚀。 
模量的温度领事性 
基模量在-100℃到200℃几乎不变，特别在100℃以上比任何一种热塑性树脂都好。
抗蠕变性在180℃以下的温度范围内其抗蠕变性是热塑性树脂当中最优异的一种，特别是玻璃纤维增强PES树脂比某些热固性树脂还好。 
尺寸稳定性 
线膨胀系数小，而且其温度信赖性也小是其特点。特点是30%玻璃纤维增强PES树脂，其线膨胀系数只有2.3×10 /℃，并且直到200℃仍然可以保持与铝相近似的值。
耐冲击性具有与聚碳酸酯相同的耐冲击性。不增强的树脂可以铆接，但对尖细的切口较敏感，因此设计上要注意。 
无毒性 
在卫生标准方面，被美国FDA认可，也符合日本厚生省第434号和178号公告的要求。 
难燃性 
具有自熄性，不添加任何阻燃剂即有优异的难燃性，可达UL94V—0级（0.46mm）
耐化学药品性PES耐汽油、机油、润滑油等油类和氟里昂等清洗剂，它的耐溶剂开裂性是非晶树脂中最好的。但是它能够溶于氯仿、丙酮等极性溶剂中，使用时应加以注意。
电器、电子领域
利用PES的可耐焊锡性、尺寸稳定性好、耐各种清洗剂、可镶嵌金属件、与环氧树脂粘结性好等优点，作为H级绝缘材料用于电子、电器领域。已经开发的主要制品有线圈骨架，电位计的外壳和底座，吹发器零件，印刷线路板、按钮式开关、可控硅的绝缘体，电动工具马达的绝缘体、打印机、送风机、继电器等的线圈骨架、DIP开关，各类接插件等。还可以采用挤出成型法制成不同厚度的薄膜用于各种电子设备和电器产品。
机械领域
利用其高温抗蠕变性，尺寸稳定性、耐油性、韧性好等优点，在一般树脂不能满足使用要求的地方得到了广泛应用。已经开发的主要制品有各种机器的杠杆、柄、支架等，X-射线装置的观察玻璃，链锯、农机发动机和汽化器等的绝缘体，活塞环，耐热滚珠，齿轮，复印机零件，照相机零件，放映机零部件，工业用吹风机罩，汽车空调的零部件，电弧焊枪的手柄，各种分析仪器元件等。
汽车领域
主要利用其在-100℃～190℃广阔温度范围内的刚性和尺寸稳定性，高温抗蠕变性，耐汽油、柴油、各类机油等特长。已经开发的制品有各种轴承保持架，制动轴的轴瓦，点火器的噪音消除器，发动机齿轮，汽化器的线圈骨架，雾灯的反射镜，止推环等。
热水领域
主要利用其在160℃的热水或蒸气中还能保持优异的抗蠕变性，刚性和尺寸稳定性等特点。开发的主要制品有热水、蒸气用阀门，防腐蚀电极的绝缘体，温度传感器的元件，各种液体和粉体泵的泵体和叶轮，散热器阀门，超滤装置用零部件等。
医疗器具、食品加工机械领域
主要利用其可以采用蒸气灭菌、干蒸（180℃）灭菌、V射线灭菌等灭菌法消毒，而且可以耐反复消毒等特点。开发的主要制品有接触透镜灭菌器，牙科用钻的柄，外科用容器，注射器，食品工业用阀门和管子。
其它领域
1、照明设备 
可用于电影机的反射镜，聚光镜的反射镜，频闪观测的反射镜，手术照明用的反射镜，雾灯的反射镜，指示灯罩等。 
2、飞机 
可用作窗框，热风通风管道，卫生间的内装饰材料。 
3、涂料
由于它有与铁、铅等金属的附着力好，涂层表面硬度高等优点，因此，可用于化工防腐、炊具不粘等的涂料。 
4、形材 
PES可以用挤出成型法制成片材、棒材、管材、薄膜等型材，广泛应用于各个领域。 此外，PES还可用溶液法制成超滤膜或反渗透膜等。
5、针式滤器PES-聚醚砜膜
为水系膜，具有较高的化学和热稳定性，流速快，耐酸碱能力强，（PH范围1-14），具有高机械强度。
聚醚砜树脂（PES）是英国ICI公司在1972年开发的一 种综合性能优异
加工方法
聚醚砜[2]可以在一般的注塑成型和挤出成型设备上进行加工。聚醚砜具有相当高的熔融加工温度范围(最高为610—750°F)，这与它高的热变形温度(400°F)有关。
在熔融加工前，必须将其干燥到含水量小于 0.04%。这一过程可在一个空气循环烘箱或料斗干燥器内完成，300 °F干燥4 h或350°F干燥2.5 h.为了生产低内应力、高性能的聚醚砜制品，注塑模具温度需要达到300—350°F。模内流动性好，当熔体温度为 725°F时，0.08min厚度的模内流动距离为 19min。
PES颗粒
的热塑性高分子材料，是目前得到应用的 为数不多的特种工程塑料之一。它具有优良的耐热性能、 物理机械性能、绝缘性能等，特别是具有可以在高温下连 续使用和在温度急剧变化的环境中仍能保持性能稳定等突出优点，在许多领域已经得到广泛应用。 
---- 特性 ---- 
◎耐热性 热变型温度在200～220℃，连续使用温度为180～200℃，UL温度指数为180℃。 
◎耐水解性 可耐150～160℃热水或蒸气，在高温下也不受酸、碱的侵蚀。 
◎模量的温度依赖性 其模量在-100℃到200℃几乎不变，特别在100℃以上比任何一种热塑性树脂都好。 
◎抗蠕变性 在180℃以下的温度范围内其抗蠕变性是热塑性树脂当中最优异的一种，特别是玻璃纤维增强PES树脂比某些热固性树脂还好。
◎尺寸稳定性 线膨胀系数小，而且其温度信赖性也小是其特点。特点是30%玻璃纤维增强PES树脂，其线膨胀系数只有2.3×10-5 /℃，并且直到200℃仍然可以保持与铝相近似的值。 
◎耐冲击性 具有与聚碳酸酯相同的耐冲击性。不增强的树脂可以铆接，但对尖细的
PES制品
切口较敏感，因此设计上要注意。 
◎无毒性 在卫生标准方面，被美国FDA认可，也符合日本厚生省第434号和178号公告的要求。 
◎难燃性 具有自熄性，不添加任何阻燃剂即有优异的难燃性，可达UL94V-0级（0.46mm）
◎耐化学药品性 PES耐汽油、机油、润滑油等油类和氟里昂等清洗剂，它的耐溶剂开裂性是非晶树脂中最好的。但它耐丙酮、氯仿等极性溶剂的性能不好，使用时应加以注意。
表 PES的耐化学药品特性
无机试剂 影响程度 
液氨 A
氨水 A
50%氢氧化钠 A
10%氢氧化钾 A
10%硝酸 A
10%盐酸 A
浓盐酸 A
浓硫酸 C
浓硝酸 C
醋酸 A
硼酸 A
双氧水 A
硫化氢 A
碘化钾中的碘 B
有机试剂　影响程度 
苯 A
安息香酸 A
丙酸 A
草酸 A
环已烷 A
环已醇 A
环已酮 C
甲醇 A
甘油 A
三氯乙烷 C
三氯甲烷 A
二甲苯 B
石油醚 A
乙二醇A
注：A：无影响，20℃无吸收; B：稍有影响，有少量吸收或溶胀，
但在 某些应用方面有充分耐用性; C：有较大影响，不能使用
PES的标准物性数据
◆ PES聚醚砜树脂 
PES树脂不仅具有优异的耐热性和机械性能，其加工性能也很好，不仅可以挤出成型、注射成型、模压成型、吹塑成型、吸塑成型和制成发泡体，还可以进行镀膜、超声波融接、机械加工、溶剂粘接、涂敷等二次加工。
PES的注射成型工艺
项 目 条 件 
根部 290～320
料筒温度（℃）中间 300～350
喷嘴 300～350
模具温度(℃) 140～160 
注射压力(MPa)100～140 
螺杆背压(MPa) 50～100 
保持压(MPa) 50～70 
注射速度 中速～高速 
螺杆转数（rpm） 50～60
PES聚醚砜树脂
电器、电子领域 
利用PES的可耐焊锡性、尺寸 
稳定性好、耐各种清洗剂、可镶嵌金属件、与环氧树脂粘结性好等优点，作为H级绝缘材料用于电子、电器领域。已经开发的主要制品有线圈骨架，电位计的外壳和底座，吹发器零件，印刷线路板、按钮式开关、可控硅的绝缘体，电动工具马达的绝缘体、打印机、送风机、继电器等的线圈骨架、DIP开关，各类接插件等。还可以采用挤出成型法制成不同厚度的薄膜用于各种电子设备和电器产品。 
机 械 领 域 
利用其高温抗蠕变性，尺寸稳定性、耐油性、韧性好等优点，在一般树脂不能满足使用要求的地方得到了广泛应用。已经开发的主要制品有各种机器的杠杆、柄、支架等，X-射线装置的观察玻璃，链锯、农机发动机和汽化器等的绝缘体，活塞环，耐热滚珠，齿轮，复印机零件，照相机零件，放映机零部件，工业用吹风机罩，汽车空调的零部件,电弧焊枪的手柄，各种分析仪器元件等。 
汽 车 领 域 
主要利用其在-100℃～190℃广阔温度范围内的刚性和尺寸稳定性，高温抗蠕变性，耐汽油、柴油、各类机油等特长。已经开发的制品有各种轴承保持架，制动轴的轴瓦，点火器的噪音消除器，发动机齿轮，汽化器的线圈骨架，雾灯的反射镜，止推环等。 
热 水 领 域 
主要利用其在160℃的热水或蒸气中还能保持优异的抗蠕变性， 刚性和尺寸稳定性等特点。开发的主要制品有热水、蒸气用阀门，防腐蚀电极的绝缘体，温度传感器的元件，各种液体和粉体泵的泵体和叶轮，散热器阀门，超滤装置用零部件等。 
医疗器具、食品加工机械领域 
主要利用其可以采用蒸气灭菌、干蒸（180℃）灭菌、V射线灭菌等灭菌法消毒，而且可以耐反复消毒等特点。开发的主要制品有接触透镜灭菌器，牙科用钻的柄，外科用容器，注射器，食品工业用阀门和管子。 
其 它 领 域 
涂 料
由于它有与铁、铅等金属的附着力好，涂层表面硬度高等优点，PES聚醚砜与聚四氟乙烯可配制成耐腐蚀、防辐射、绝缘性能好，阻燃、无毒、与金属附着力最佳的不粘涂料、低摩擦的特点。广泛应用于厨房用具、家用电器、轻工五金、工业模具、塑胶机械等行业。
另外，PES可加工成超细粉，用于粉末喷涂和液体涂料。 
PES:product engineering service 产品工程服务